1887.] 



OM KUNSTIG DANNELSE AF GLIMMER. 



31 



Kafveltorp har været udsat for en endnu lidt lavere tempera- 

 tur, - og endelig maa den med trækul som brændmaterial og 

 under hoist primitive forholde stedfundne skjærstenssmeltning 

 ved Garpenberg have gaaet for sig ved en relativt meget lav 

 temperatur: slaggen her har kun saavidt været smeltet. 1 



Det kan altsaa ikke paavises, at der i vanlige silikat-smelte- 

 masser udkræves ganske specielle fysiske betingelser for kon- 

 stitution af det her omhandlede mineral; heraf igjen felger, at 

 aarsagen til glimmerens dannelse først og fremst maa være at 

 soge i smeltemagmaens chemiske sammensætning. — med an- 

 dre ord. der gjælder her den samme generelle lov som fur de 

 ovrige i ordinære silikat-smeltemasser udkrystalliserende minera- 

 ler (cfr. herom Studier over slagger, I,): Den chemiske konsti- 

 tution udover den dominerende in dfly deise, de fysiske betingvlser 

 virker kun sekundært moditicerende. 



Analyse af glimmerslagger fra Kafveltorp: 



1 No. 



No. 7 



No. 8 



No. 9 



Si 2 



40.85 



42.17 



43.98 



45.50 



Ak O s 



9.55 



9.22 



13.66 2 



9.35 





17.74 



6.59 



10.05 



8.11 





13.29 



15.61 



18.28 



17.94 



Mg 



12.20 



18.28 



10.07 



12.41 



Mn 







0.20 



0.42 



Zn , . 



1.43 



1.70 



2.75 



1.65 



Cu 



0.29 



0.17 



0.30 



0.23 



5 





0.19 



0.21 





Sum 



95.35 



93.93 



99.50 



95.63 



Alkalier, Rest 



(ca. 4.0) 



(ca. 5.0) 



(ca. 2.5?) 



(ca. 4.0) 



Surstof- 











forhold*. . 



1.20 



1.20 



1.24 



1.38 



1 Paa de gamle halde fandtes Heie slagstykker med smaabiter af usmelfet 

 beskiknings-substans. 



a Denne bestemmelse er sandsrnligvis for høi ; de øvrige A/o 3 gehalter i slug- 

 gerne fra Kafveltorp ligger alle melleni 9.22 og 10.09 analyse no. 11). 



3 Al>2 3 som baae. 



